( 4oo ) 



» Nous nous bornerons à ces quelques exemples, nous réservant de dé- 

 velopper ailleurs le sujet. » 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur les dèjormalions permanentes et la rupture 

 (les métauœ. (') Note de M. G. -A. Faurie, présentée par M. Sebert. 



« Lorsqu'on essaie à la traction une éprouvetle d'un métal malléable, 

 outre les faits généralement observés et souvent décrits qui précèdent le 

 maximum de la charge, il se produit parfois un phénomène spécial qui fait 

 paraître le mécanisme intime de la déformation, et qui montre, a priori, 

 que la loi fondamentale de l'écrouissage doit être une fonction, non pas de 



la simple longueur (L), mais d'une fraction constante ( - j de cette lon- 

 gueur. On constate en effet, dans certaines conditions, la production tout 

 le long de l'éprouvette de nœuds et de ventres équidistants, assez peu dis- 

 tincts d'ordinaire, mais ])arfois aussi très fortement accentués. Ces noda- 

 lités se produisent dans les fds, tiges ou lamelles lorsque la longueur est 

 d'environ 5o à 60 fois la plus petite dimension transversale. Elles sont cer- 

 tainement dues à l'interférence de l'action de la charge qui agit à l'extré- 

 mité inférieure, avec la réaction qui agit à l'autre extrémité. 



)) Ce phénomène n'est donc qu'une traduction nouvelle de la façon 

 dont l'énergie se répartit entre les points d'altache, et par suite offre avec 

 le phénomène des vibrations des tiges encastrées des points de compa- 

 raison qu'il sera sans doute possible de mettre en lumière. 



)) Lorsqu'on opère sur des éprouvettes de trop faible section, il est dif- 

 ficile de se mettre suffisamment à l'abri des causes d'erreur tenant à l'irré- 

 gularité des recuits, irrégularités qui prennent dans ce cas une très grande 

 importance, à cause de l'influence exagérée des actions superficielles dues 

 à l'oxydation. Avec des précautions normales, des éprouvettes en laiton de 

 j8™™'i de section et de 200™'" de longueur utile entre les repères donnent 

 de bons résultats; on obtient également des nodalités très nettes en opé- 

 rant avec soin sur des fils de cuivre de 3°"" de diamètre et de 200™'" de lon- 

 gueur utile entre les repères. On se placerait dans les conditions les plus 

 favorables en employant une tige en laiton de i5o™"''et de i™ de longueur. 



(■) Voir mes différentes Communications antérieures, Comptes rendus, t. CXIII, 

 CXX, CXXI, CXXIV. 



